668 BULETINUL SOCIETĂŢII DE SGIINŢE 



raux n'etant pas arrives a cristallisation, mais pouvant encore peut- 

 etre jouer un role, soit dans la prise, soit dans le durcissement des 

 ciments. 



Lorsque la basicite du ciment est suffisante pour ne pas per- 

 mettre la formation des mineraux accessoires, la celite contient 

 toute Talumine. Celle-ci joue indubitablement un role actif dans la 

 premiere prise des ciments, comme nous le verrons plus loin, et qui 

 est probablement du â l'hydratation et meme â la decomposition 

 du silicate double d'alumine et de chaux, seule forme possible sous 

 laquelle l'alumine puisse etre contenue. Dans Ies ciments bien cuits, 

 l'analyse microscopique ne revele pas en effet la presence d'alu- 

 minates qui donnent des cristaux nettements definis. 



La substance isotrope pourrait etre un double silicate d'alumine 

 et de chaux. M. Le Chatelier lui suppose, d'apres ses proprietes 

 optiques, la formule de la Wollastonite Si 2 . Ca O. L'existence d'un 

 silicate monocalcique dans Ies roches a ciment parait cependant 

 bien improbable. Avânt sa formation, ii aurait du se precipiter une 

 quantite suffisamment grande de silicate bicalcique pour provoquer 

 la pulverisation spontannee des roches au refroidissement. 



L'etude microscopique ne laisse pas reconnaître d'autres combi- 

 naisons dans Ies ciments. II se pourrait cependant, qu'il existe des 

 cristaux n'agissant pas sur la lumiere polarisee et dont la presence 

 se laisse difficilement constater, en tant qu'ils sont attaquables par 

 Ies reactifs. Parmi ces corps pourrait se trouver la chaux a l'etat 

 libre, qui cristallise dans le systeme cubique. Sa presence aurait ete 

 demontree par ses proprietes expansives, facilement reconnaissa- 

 bles, par un traitement avec de Teau â ioo°, dans laquelle la chaux, 

 meme cristallisee,reagit. M. Le Chatelier n'a rien trouve de semblable. 



D'autres considerations font voir qu'en effet la chaux ne peut 

 pas exister â l'etat libre dans Ies ciments de bonne qualite. II 

 suffit de se rappeler que : 



i°) Une quantite minime, i°/ seulement de chaux fortement 

 calcinee (du nitrate) et ajoutee au ciment, suffit pour detruire com- 

 pletement la cohesion du meilleur ciment lorsqu'il est trăite a l'eau 

 bouillante. 



2°). Une quantite de chaux en exces dans le melange, meme 

 lorsqu'elle est tres faible, donne lieu au meme phenomene. 



